EVALUASI KINERJA PERKERASAN LATASIR PADA RUAS JALAN NASIONAL DI PULAU AMBON
Hamkah Hamkah 1 *, Rohana Rohana 2 , dan Aisyah Aisyah 3
1 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon, hamkah27@yahoo.co.id 2 Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar 3 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Abstrak :Jalan J. Syaranamual dan Leo Wattimena di Ambon, merupakan 2 diantara 81 ruas jalan nasional di wilayah Provinsi Maluku, diprogramkan BPJN Maluku menggunakan perkerasan Latasir untuk mem- pertahankan kondisi kemantapan jalan. Evaluasi kinerja perkerasan Latasir Kelas B tahun anggaran 2020 dimaksudkan bahan evaluasi/pertimbangan penggunaan perkerasan sejenis di wilayah BPJN Maluku un- tuk tahun anggaran 2021. Tujuan penelitian mengevaluasi: 1). Penggunaan bahan campuran Latasir terha- dap pemenuhan spesifikasi; 2). Metode produksi campuran berdasarkan ketentuan peralatan pencampur, jenis kendaraan pengangkut, peralatan penghamparan dan pemadatan; 3). Mutu Latasir berdasarkan sifat campuran, toleransi dimensi tebal, kepadatan minimum dan metode pengendalian mutu. Metode evaluasi terhadap kinerja bahan baku, bahan olahan, bahan jadi, peralatan, dan tenaga kerja terhadap ketentuan mutu pengadaan. Kesimpulan: 1). Jenis aspal (Pertamina 60/70), Agregat 5-10, Pasir dan Abu Batu asal quarry Wai Sikula di Laha-Ambon, memenuhi persyaratan spesifikasi bahan sebagai campuran Latasir Kelas B, 2). Metode produksi campuran menggunakan AMP di Desa Laha memenuhi ketentuan peralatan produksi berdasarkan hasil pengukuran temperatur campuran, uji gradasi gabungan hasil ekstraksi, 3). Metode pelaksanaan pekerjaan Latasir menggunakan Asphalt Finisher, Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller memenuhi ketentuan Spesifikasi Umum 2018. 4). Kadar aspal 7,10 % memenuhi persyaratan Lata - sir kelas B berdasarkan ketentuan toleransi dimensi tebal, kepadatan minimal dan sifat marshal campuran. Kadar aspal Latasir Kelas B oleh Penyedia lebih rendah dibandingkan kadar aspal optimum (8,40%).
Kata-kata kunci: latasir; jalan nasional, aspal, maluku
Abstract : street J. Syaranamual and Leo Wattimena in Ambon, which are 2 of 81 national roads in the Maluku Province, are programmed by BPJN Maluku to use Latasir pavement to maintain road stabil- ity. Evaluation of the performance of Latasir Class B pavement for the 2020 fiscal year is intended to evaluate/consider the use of similar pavements in the Maluku BPJN area for the 2021 fiscal year. The objectives of the study are to evaluate: 1). The use of Latasir mixture to meet specifications; 2). Mixed production  method  based  on  the  provision  of  mixing  equipment,  type  of  transport  vehicle,  spreading and compacting equipment; 3). Latasir quality is based on the nature of the mixture, thickness toler - ance, minimum density and quality control methods. Method of evaluation of the performance of raw materials,  processed  materials,  finished  materials,  equipment,  and  labor  against  the  provisions  of the  quality  of  procurement.  Conclusion:  1).  The  type  of  asphalt  (Pertamina  60/70), Aggregate  5-10, Sand and Stone Ash from the Wai Sikula quarry in Laha-Ambon, meets the material specification re - quirements  as  a  Latasir  Class  B  mixture,  2).  The  mixed  production  method  using AMP  in  Laha  Vil - lage  meets  the  requirements  for  production  equipment  based  on  the  results  of  the  mixture  tempera - ture  measurement,  the  combined  gradation  test  of  the  extraction  results,  3).  The  method  of  carrying out the Latasir work using Asphalt Finisher, Tandem Roller and Pneumatic Tire Roller complies with the General Specifications 2018. 4). The asphalt content of 7.10% meets the requirements of Latasir class B based on the thickness tolerance, minimum density and marshal properties of the mixture. The Latasir Class B asphalt content by the Supplier is lower than the optimum asphalt content (8.40%).
Keywords : background; national road, asphalt, maluku
JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.2, OKTOBER 2022: 17-32
18 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.2, OKTOBER 2022: 17-32

## 1. PENDAHULUAN
Latasir atau lapis tipis aspal pasir merupakan jenis lapis penutup permukaan perkerasan jalan, terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran bahan keduanya dengan bahan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Latasir selanjutnya disebut SS terdiri dari 2 macam gradasi, Kelas A dan Kelas B (Bina Marga, 2018).
Jenis  lapis  penutup  permukaan  (surface)  ini  efektif  digunakan  untuk  perancangan  ja - lan dengan lalu lintas rendah (< 500.000 ESA) sebagaimana tingkat lalu lintas harian um- umnya pada ruas jalan nasional di Pulau Ambon, diantaranya ruas jalan J. Syaranamual (nomor  link  00411  K)  tepatnya  mulai  dari  Patung  Leimena  di  Desa  Poka  menuju  Pertigaan Durian  Patah  di  Desa  Hunuth  sepanjang  4,0  kilometer  dan  ruas  jalan  Leo  Wattimena  (no - mor link 003) sepanjang 2,5 kilometer di Kota Ambon. Delapan puluh satu ruas jalan nasi- onal yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku (Leuhery, 2020), hanya 2 ruas jalan nasi- onal  tersebut  diatas  yang  diprogramkan  BPJN  Maluku  menggunakan  perkerasan  surface jenis Latasir untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan nasional di Tahun 2020.
Laporan PPK I.1 PJN 1 Provinsi Maluku hingga awal bulan Oktober 2020, telah diselesaikan pekerjaan Latasir sepanjang 250 meter selebar satu badan ja- lan (+ 7,0 meter) dari yang direncanakan sepanjang 6.500 meter (PPK.I.1, 2020).
Evaluasi kinerja hasil pengadaan pekerjaan Latasir tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi penggunaan pekerjaan konstruksi sejenis bagi ruas ja- lan nasional di wilayah Provinsi Maluku untuk tahun anggaran 2021 dan setelahnya. Tujuan penelitian: a. Evaluasi terhadap jenis bahan aspal dan agregat yang digunakan sebagai cam- puran Latasir terhadap pemenuhan persyaratan spesifikasi bahan, b. Evaluasi metode produksi campuran berdasarkan ketentuan peralatan instalasi pencampur aspal, jenis kendaraan pengang- kut, peralatan penghamparan dan pemadatan. c. Evaluasi mutu pelaksanaan Latasir berdasarkan sifat campuran, toleransi dimensi tebal, kepadatan minimum dan metode pengendalian mutu.

## 2. METODE

## 2.1 Survey Pengumpulan Data
Untuk mengevaluasi kinerja Latasir, maka penyiapan sampel diambil dari lokasi pen- anganan  program  preventif  dan  lokasi  instalasi  pencampur  aspal  (AMP)  dari  tanggal  10 s.d.  23  Nopember  2020.  Pengujian  sifat  marshall,  gradasi  agregat  dan  kadar  aspal  di - lakukan di Laboratorium BPJN Maluku di Ambon, tebal Latasir padat diukur langsung di lokasi pengeboran inti (core drill). Data penggunaan jenis bahan dan komposisi di- ambil dari laporan hasil pengujian DMF yang sebelumnya telah diajukan oleh Penyedia.

## 2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi pekerjaan Latasir direncanakan di 2 lokasi berdekatan masing-masing:  Ruas jalan  J.  Syaranamual  (nomor  link  00411  K)  tepatnya  berawal  dari  Patung  Leimena  di Desa Poka berakhir di Desa Hunuth (Durian Patah) sepanjang 2,5 kilometer, dan Ruas ja- lan Laksdya Leo Wattimena (nomor link 003) tepatnya berawal dari Desa Waiheru be- rakhir  di  Desa  Negeri  Lama  sepanjang  4,0  kilometer  (Hamkah  dkk,  2020)  di  Kota Ambon.
Gambar 1. Lokasi Pekerjaan Latasir, AMP dan Quarry Batu/Pasir
Instalasi pencampur aspal (AMP) diletakkan berdekatan lokasi quarry batu dan pasir di Sungai Wai Sikula, Laha-Ambon. Lokasi pekerjaan Latasir, Instalasi peralatan pencam- pur (AMP), Stone Crusher, Quarry Batu dan Pasir dapat diuraikan letaknya pada Gambar 1.

## 2.3 Lokasi Penanganan Preventif
Ruas jalan nasional yang rencana di-overlay dengan jenis perkerasan Latasir Kelas B (SS- B) merupakan 2 dari 81 ruas jalan nasional di wilayah Maluku, terletak di Pulau Ambon. leb- ar jalan terdiri dari elemen perkerasan selebar 7,0 meter ditambah elemen bahu jalan 2 x 1,5 meter, kedua elemen jalan dari lapisan perkerasan AC-WC dalam kondisi sedang. Kondisi perkerasan di beberapa lokasi meskipun mantap namun di beberapa bagian telah mengalami retak halus (crack) dan pengelupasan (raveling). Kondisi eksisting demikian beresiko terha- dap penurunan kinerja perkerasan bila dibiarkan/terlambat ditangani dan akan menyebabkan peningkatan biaya bagi program pemeliharaan rutin jalan pada tahun berikutnya. Dimen- si dan kondisi perkerasan eksisting terhadap 2 ruas jalan nasional, dapat diuraikan berikut.

## 2.3.1 Jalan J. Syaranamual
Panjang jalan 3,66 kilometer berawal dari pertigaan Patung Leimena ke arah Utara menuju pertigaan jalan Durian Patah melintasi perbukitan di Desa Poka dan Hu- nuth.  Kondisi  perkerasan  jalan  J.  Syaranamual  sebagian  besar  (+  80%)  telah  mengala - mi penurunan kondisi berupa retak dan berlubang sebagaimana ditunjukkan Gambar 2. BPJN  Maluku  memprogramkan  penanganan  preventif  pada  tahun  2020  dengan  pekerjaan Latasir Kelas B (SS-B) sepanjang 2,5 kilometer (PPK.I.1, 2020) guna mengantisipasi terjadin- ya penurunan kemantapan jalan eksisting dari kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan.
Gambar 2. Kondisi Retak dan Berlubang Jalan J. Syaranamual

## 2.3.2  Jalan Laksdya Leo Wattimena
Panjang jalan nasional 5,78 meter berawal dari pertigaan jalan Durian Patah di Ambon, menuju  ke  arah  Timur  sampai  pertigaan  jalan  Passo,  melintasi  beberapa  wilayah  relatif  da - tar masing-masing Desa Waiheru, Nania dan Desa Negeri Lama. Sepanjang ruas jalan mulai dari Desa Waiheru hingga Desa Negeri Lama telah mengalami penurunan kondisi menjadi se- dang, disebabkan banyaknya perkerasan mengalami keretakan seperti terlihat pada Gambar 3. Selebihnya kondisi perkerasan jalan Laksdya Leo Wattimena dimulai dari Desa Negeri Lama sepanjang menuju pertigaan SPN Polda Maluku di Desa Passo masih dalam kondisi mantap.
Gambar 3 . Kondisi Retak Jalan Laksdya Leo Wattimena
BPJN Maluku memprogramkan penanganan preventif pada tahun 2020 berupa jenis peker - jaan Latasir Kelas B (SS-B) sepanjang 4,0 kilometer guna mengantisipasi terjadinya penurunan kemantapan jalan eksisting dari kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan.

## 2.4 Metode Evaluasi
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pekerjaan Latasir Kelas B (SS-B) yang dilaksanakan oleh Penyedia pada 2 ruas jalan nasional di Kota Ambon dengan metode sampling dan pengumpu- lan data yang disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan dan keterbatan waktu penelitian.

## 2.4.1  Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja dilakukan bagi: Bahan baku, bahan olahan, bahan jadi, peralatan, dan tenaga kerja, terhadap mutu pengadaan pekerjaan yang terdiri dari:
a. Aspal, Batu pecah 5-10, Pasir dan Abu batu terhadap persyaratan bahan baku.
b. Hasil produksi campuran Latasir Kelas B hasil olahan instalasi pencampur aspal (AMP) terhadap temperatur minimum sebelum dihampar menggunakan alat Asphlat Finisher.
c. Ketebalan dan kepadatan minimum Latasir Kelas B setelah pemadatan akhir.
d. Penggunaan peralatan terdiri dari: alat pencampur, pengangkut, penghampar dan pemadat.
e. Kepatuhan tenaga operator peralatan maupun tenaga kerja di lokasi penghamparan hotmix.

## 2.4.2  Metode Sampling
a. Sampel bahan olahan berupa campuran Latasir, diambil secukupnya di belakang alat Asphalt Finisher sesaat sebelum dihampar untuk pengujian kadar aspal dan gradasi gabungan.
b. Sampel bahan jadi berupa hasil core drill, diambil minimal 24 jam setelah pemadatan akhir. Lokasi pengambilan pada 2 ruas jalan nasional, letaknya  ditentukan oleh Konsultan Supervisi sebanyak 3 s.d. 4 titik setiap penampang.
c. Sampel bahan baku diambil/diantar Penyedia saat pengajuan Job Mix Design (JMD) kepada Laboratorium BPJN XVI Ambon berdasarkan surat Direktur PT. Kuda Laut Jaya Nomor: 02/Preserv-P.Amb.PT.KLJ/IV/2020, tanggal 6 April 2020.
d. Peralatan yang dievaluasi terdiri dari: alat pencampur, pengangkut, penghampar dan pema dat melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap hasil kerja.
e. Kompetensi tenaga kerja meliputi operator yang mengoperasikan masing-masing peralatan hingga tenaga kerja penghampar dan pembantu operator, diamati langsung di lapangan ter hadap pemenuhan perlengkapan K3L dan hasil kerja alat.

## 2.4.3  Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer meliputi: Gradasi gabungan campuran diperoleh melalui pengujian analisa saringan, kadar aspal campuran melalui pengujian metode Reflux, sifat marshall, tebal dan kepadatan Latasir melalui pengeboran inti (core drill).
b. Data Sekunder meliputi: Sifat bahan baku dan Sifat Marshall campuran berdasarkan DMF, keduanya berdasarkan laporan hasil pengujian material dan design mix formula dari Labora torium yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa (PPK).
22 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.2, OKTOBER 2022: 17-32

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Sesuai kontrak pekerjaan konstruksi, paket Preservasi Ruas Jalan Pulau Ambon T.A. 2020  (PPK  I.1,  2020),  maka  4  lingkup  pekerjaan  preservasi,  terdiri  atas:  Pemelihara - an rutin jalan, Preservasi rekonstruksi/rehabilitasi jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Preservasi Jembatan.  Pekerjaan Latasir Kelas B (SS-B) berdasarkan lampiran kon- trak  (Bill  of  Quantity)  paket  tersebut  diatas  sejumlah  1.465,22  ton  diperuntukkan  bagi lingkup  pekerjaan  preservasi  rekonstruksi/rehabilitasi  jalan  atau  Divisi  4  Pekerjaan  Pre - ventif,  terkontrak  untuk  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  dengan  data-data  kontrak  sbb.: - Tanggal kontrak : 13 Maret 2020 - Nilai kontrak (Rp.)  : 10.021.536.000,00 - No. kontrak  :HK0203-Bb16/498674.1.1/01
- Waktu Pelaksanaan  : 233 hari kalender
- Penyedia Jasa
: PT. Kuda Laut Jaya
Jenis pekerjaan Latasir Kelas B (SS-B) untuk paket tersebut diatas, terkontrak dengan harga satuan Rp. 1.524.050,97 dalam satuan ton, nomor item pembayaran 4.6(2) (Bina Marga, 2018).

## 3.2 Peralatan Dan Tenaga Kerja
Agregat kering yang telah disiapkan, dicampur di instalasi pencampuran dengan proporsi tiap  fraksi  agregat  sesuai  rumusan  campuran  kerja  (DMF).  Temperatur  hotbin  dan  ketel  as - pal dijaga hingga campuran (hotmix) keluar dari alat pencampur AMP masih dalam rentang absolut  145o  –  155oC  seperti  disyaratkan  spesifikasi  (Bina  Marga,  2018).  Tidak  ada  cam - puran Latasir yang dibiarkan keluar dari lokasi AMP bilamana hasil pencampuran melam- paui  suhu  maksimum  disyaratkan,  seperti  pengukuran  suhu  yang  hasilnya  pada  Gambar  4.
Gambar 4 . Temperatur Campuran Diatas Dump Truck
Letak instalasi pencampur aspal (AMP) dan stockpile agregat berada satu loka- si di Desa Laha Kota Ambon, type batch sebagaimana ditunjukkan Gambar 5. Meski- pun letak AMP berjarak + 10 km dari lokasi penghamparan, metode pengangkutannya masih dapat dipertahankan suhunya hingga rentang viskositas campuran layak hampar.
Gambar 5 . Unit Peralatan Pencampur (AMP) di Desa Laha-Ambon
Campuran Latasir dengan temperatur disetujui Pengawas Lapangan, diangkut menu- ju lokasi penghamparan menggunakan Dump Truck. Jumlah armada yang telah di- siapkan Penyedia sebanyak 5 unit, cukup untuk menjaga kontinuitas produksi AMP. Alat pengangkut mempunyai bak terbuat dari logam yang rapat, bersih dan rata, se- hingga  cukup  efektif  mencegah  melekatnya  campuran  beraspal  pada  bak.  Alat  peng - hampar mekanis bermesin sendiri mampu menghampar dan membentuk campuran be- raspal sesuai dengan garis, kelandaian serta penampang melintang yang diperlukan. Pengangkut (Dump Truck) dan penghampar (Asphalt Finisher) ditunjukkan Gambar 6.
Gambar 6. Alat Pengangkut dan Penghampar Metode penghamparan setengah badan jalan (+ 3,5 meter) dilakukan untuk menja- ga agar perkerasan jalan disebelahnya tetap dapat digunakan oleh lalu lintas kendaraan tan- pa mengakibatkan kemacetan panjang. Metode penghamparan menggunakan Asphalt Fin- isher seperti ditunjukkan pada Gambar 7. Gambar 7 menunjukkan tenaga kerja penghampar belum menggunakan alat pelindung diri (APD) yang benar ataupun perlengkapan K3L se- hingga sangat beresiko terhadap keselamatan pekerja. Demikian Gambar 8 yang menun- jukkan operator alat pemadat yang mengoperasikan Pneumatic Tire Roller dan Tandem Roller, keduanya tidak menggunakan alat pelindung diri saat mengoperasikan peralatan.
Gambar 7 . Metode Penghamparan Latasir 1/2 Badan Jalan Pemadatan awal digunakan Tandem Roller masih dapat dilakukan pada temperatur > 125oC, demikian pemadatan antara digunakan Pneumatic Tire Roller pada temperatur campuran > 100oC. Pemadatan akhir tidak dilakukan karena hasil pemadatan antara secara visual cukup rapi tanpa meninggalkan bekas garis.

## Gambar 8 . Peralatan Pemadat
3.3.Sifat Campuran
Laboratorium BPJN XVI Ambon merekomendasikan 4 jenis bahan terdiri dari: Aspal Per - tamina (Pen. 60/70), Batu Pecah 5-10, Pasir dan Abu Batu (ex quarry Wai Sikula) di Desa La- ha-Ambon untuk campuran Latasir Kelas B (SS-B). Rekomendasi (BPJN Maluku, 2020) di- dasarkan rumusan campuran rancangan (DMF). Sifat campuran Latasir Kelas B menggunakan 4 jenis bahan diatas berdasarkan uji marshall (SNI 06-2489-1991), dapat diuraikan pada Tabel 1.
Tabel 1 . Sifat Campuran Latasir Kelas B No. Sifat Marshall Satuan Latasir Syarat Spesifikasi 1 Kadar Aspal Optimum % 8,4 8,0 s.d. 9,0 (DMF) 2 Stabilitas Marshall kg 230 200 Minimum 3 VMA % 26,4 20 Minimum 4 VFB % 82 75 Minimum 5 VIM % 4,9 6-Mar 6 Kelelehan mm 2,45 3-Feb 7 Berat Isi (Density Lab) gr/cc 2,108 - Sumber: BPJN Maluku, 2020.
Untuk pemenuhan sifat-sifat campuran Latasir (Yasruddin, 2019), terdiri dari: Stabilitas Mar - shall, VMA (Rongga dalam agregat), VFB (Rongga terisi aspal), VIM (Rongga dalam cam- puran) dan Kelelehan sebagaimana disyaratkan (Bina Marga, 2018), maka nilai 8,4 % merupak - an kadar aspal optimum. Pengujian Marshall berdasarkan laporan hasil DMF, masih diisinkan terhadap kadar aspal 8,0 % s.d. 9,0 %. Hasil uji berat isi (Lab. density) pada kadar aspal optimum diperoleh nilai 2,108 gr/cc, angka ini selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan nilai kepa- datan lapangan. Komposisi campuran Latasir Kelas B (SS-B) tanpa menggunakan bahan anti pengelupasan terdiri dari 4 jenis bahan (BPJN Maluku, 2020) sebagaimana diuraikan Tabel 2.
Tabel 2 . Komposisi Bahan Latasir Kelas B No. Jenis Bahan % Berat Keterangan 1 Batu Pecah 5/10 24,73 Wai Sikula, Laha-Ambon 2 Pasir Sungai 11,91 Wai Sikula, Laha-Ambon 3 Abu Batu 54,96 Wai Sikula, Laha-Ambon 4 Aspal Keras 8,40 Aspal Pertamina (60/70)

## 3.3.1  Gradasi Agregat
Gradasi agregat menurut ukuran saringan, masing-masing diuraikan Tabel 3. Gradasi agregat gabungan Latasir Kelas B (SS-B) berdasarkan perencanaan gradasi gabungan (BPJN Maluku, 2020) diuraikan sebagaimana Tabel 4.

## Tabel 3 . Gradasi Menurut Jenis Agregat
Ukuran Saringan Batu Pecah 5-10 Pasir Abu Batu Inch mm 8-Mar 9,52 100 100 100 #8 2,36 50,52 87,03 86,33 #200 0,075 1,90 12,32 15,32 Sumber: BPJN Maluku, 2020 Tabel 4 . Gradasi Gabungan Latasir Menurut DMF
Batu Pecah  5-10 Pasir Abu Batu % Lolos Gabungan Spesifikasi Umum 2018 27% 13% 60% 100% 27,0 13,0 60,0 100 100 13,64 11,31 51,80 76,75 75 – 100 0,51 1,60 9,19 11,13 18-Aug
Sumber: BPJN Maluku, 2020
Gradasi campuran Latasir hasil pelaksanaan di 2 ruas jalan nasional di Kota Ambon di- lakukan terhadap sampel campuran Latasir hasil uji ekstraksi sebanyak 2 kali pengujian, di- laksanakan  di  Laboratorium  BPJN  Maluku  sebagaimana  Gambar  9.  Data  hasil  uji  gradasi agregat gabungan dan evaluasi terhadap spesifikasi diuraikan Tabel 5. Prosentase lolos sarin - gan # 8 dan # 200 menunjukkan nilai rata-rata masing-masing 72,41 % dan 14,08 %. Sarin - gan # 8 berada diluar amplop grading sebagaimana disyaratkan (Bina Marga, 2018) yaitu 75 – 100 %. Berbeda saringan # 200 yang nilainya masih berada dalam amplop grading 8 – 18 %.
26 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.2, OKTOBER 2022: 17-32

## Sumber: Hasil pengujian
Hasil ini menunjukkan bahwa gradasi campuran dikategorikan lebih kasar diband- ingkan dengan gradasi Latasir Kelas B (SS-B) yang disyaratkan. Kekasaran ini men- gakibatkan campuran berpotensi mendapatkan hasil Latasir lebih tebal dari 1,5 cm dan campuran Latasir berpotensi kekurangan kadar aspal dari kadar aspal optimum.

## 3.3.2 Kadar Aspal
Kadar aspal campuran Latasir Kelas B (SS-B) hasil produksi AMP diuji dengan men- gambil sampel campuran Latasir secukupnya dari Asphalt Finisher sebelum dihampar. Pemeriksaan  kadar  aspal  dilaksanakan  sebanyak  2  kali  pengujian  dengan  metode  Reflux (AASHTO  T-164-80)  bertempat  di  Laboratorium  BPJN  Maluku.  Data  ekstraksi  meng - gunakan  metode  Reflux  hasil  produksi  AMP  tanggal  10  Nopember  2020,  beserta  ha - sil perhitungan kadar aspal campuran Latasir Kelas B (SS-B) dapat diuraikan Tabel 6.
Tabel 6 . Perhitungan Kadar Aspal Campuran Latasir
Sumber: Hasil Pengujian
Saringan Berat Tertahan Jumlah Berat Tertahan Prosentase Jumlah Spesifikasi Umum 2018 mm inch (gram) (gram) Tertahan Lolos 1 2 3=2/2 tot 4=100-3 2,36 #8 133,4 133,4 28,44 71,56 125,3 125,3 26,74 73,26 Rata-rata 72,41 75-100 0,075 #200 276,9 410,3 87,48 12,52 270,0 395,3 84,36 15,64 Rata-rata 14,08 8-18 Pan 192,1 469,0 100 198,6 468,6 100 No Uji Berat Sampel (gram) Berat Filler (gram) Berat Agregat Sisa (gram) Berat Aspal (gram) Kadar Aspal (%) Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6=3+5-4 7=2-6 8=7/2x100 1 500,0 462,7 4,5 6,2 464,4 35,6 7,12 2 500,0 463,0 4,7 6,3 464,6 35,4 7,08 Rata-rata 7,10
Perhitungan kadar aspal dari 2 pengujian diperoleh rata-rata sebesar 7,10 %. Hasil ini menun - jukkan bila nilai kadar aspal lebih kecil dari kadar aspal optimum berdasarkan hasil DMF. Hal ini menunjukkan bahwa campuran Latasir yang diproduksi pada tanggal 19 Nopember 2020 yang dihampar pada ruas jalan J. Syaranamual tidak mencapai kadar aspal optimum 8,40 %. Dengan nilai kadar aspal pelaksanaan lebih kecil dari kadar aspal optimum, maka metode pembayaran  kepada  Penyedia  perlu  penyesuaian  dengan  faktor  koreksi  kadar  aspal.  Pem - bayaran dengan kadar aspal ini hanya dapat dilakukan, apabila sifat campuran lainnya (Mar - shal  Test,  Kepadatan  dan  Ketebalan)  memenuhi  persyaratan  spesifikasi  (Bina  Marga,  2018).

## 3.3.3 Sifat Marshall
Pengujian Marshall SNI 06-2489-1991 dilakukan terhadap sampel campuran (hotmix) ha - sil produksi AMP Laha tanggal 19 dan 23 Nopember 2020 untuk mendapatkan sifat Marshall campuran sebagaimana disyaratkan Tabel 1. Sampel campuran diambil secukupnya di belakang Ashpalt Finisher saat penghamparan ruas jalan J. Syaranamual untuk dibuatkan sejumlah sampel bricket di Lab. BPJN Maluku. Empat sampel yang telah ditumbuk masing-masing sebanyak 50 pukulan, diuji Marshall setelah mendapatkan perendam berbeda masing-masing 2 contoh bricket dengan perendaman 30 menit, dan 2 contoh bricket lainnya diuji setelah perendaman 24 jam.
Data  pengujian  sifat  Marshall  dan  hasil  analisis  ditunjukkan  hasilnya  pada  Tabel  7.
Tabel 7. Sifat Marshall Campuran Latasir Kelas B (SS-B)
No Berat Kering (gram) Berat Air (gram) Berat SSD (gram) Volume (cc) Berat Isi (gr/cc) Pelelehan (mm) Stabilitas (kg) 1 2 3 4=3-2 5=1/4 6 7 A Produksi tanggal 19 November 2020, Perendaman 30 menit 1 1.187,1 580,9 1.200,0 619,1 1,917 1,80 275,0 2 1.185,6 580,8 1.199,0 618,2 1,918 2,95 255,0 Rata-rata A 2,38 265,0 B Produksi tanggal 23 November 2020, Peredaman 24 jam 3 1.193,2 567,4 1.219,6 652,2 1,830 2,850 253,0 4 1.190,0 570,5 1.217,6 647,1 1,839 2,800 260,0 Rata-rata B 2,83 256,5
Stabilitas Marshall Sisa= A/B x 100 (%) 96,8

## Sumber: Hasil Pengujian
Analisis data pada Tabel 7 menunjukkan nilai stabilitas 265 kg telah melampaui sta- bilitas minimum (200 kg) sebagaimana disyaratkan Tabel 1. Demikian stabilitas marshall sisa 96,8 % setelah perendaman 24 jam pada suhu 60oC, juga telah melampaui syarat mini - mum  (90  %)  sebagaimana  disyaratkan  Tabel  1.  Nilai  pelelehan  (flow)  2,38  mm  dari  cam - puran  Latasir  juga  telah  memenuhi  syarat  minimum  2%  dan  syarat  maksimum  3  %.  Den - gan  demikian  sifat  marshall  dari  campuran  Latasir  Kelas  B  (SS-B)  yang  dihampar  pada 2  ruas  jalan  nasional  di  Pulau  Ambon  telah  memenuhi  sifat  campuran  yang  disyaratkan.

## 3.3.4 Ketebalan dan Kepadatan Lapangan
Tebal nominal dan kepadatan Latasir yang dihampar/dipadatkan tanggal 10 Nopember 2020 di ruas Jalan Leo Wattimena (Link no. 003) diukur berdasarkan sampel yang diambil secara acak pada jarak antar penampang melintang sejauh 100 meter. Benda uji inti (core drill) diambil tang- gal 13 Nopember 2020 mewakili penampang melintang di Sta 1+900 sebanyak 4 titik pengujian (sample) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9. Sebelumnya pengambilan core drill telah dilaksanakan di ruas Jalan J. Syaranamual (Link no. 00411 K), diambil di 3 penampang melint -
28 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.2, OKTOBER 2022: 17-32
ang masing-masing sebanyak 3 benda uji inti. Metode pengambilan benda uji inti (core drill) di lapangan disaksikan bersama antara Penyedia, Pengawas, Konsultan Supervisi dan KMP BPJN. Hasil core drill kemudian dipilih oleh Penyedia sebanyak 7 sampel untuk disampaikan kepada Laboratorium BPJN Maluku untuk selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengujian. Tebal sam- pel hasil core drill diukur masing-masing sebanyak 4 kali menggunakan alat ukur jangka sorong.

## Gambar 9 . Core drill Sta. 1+900 (R) Jalan Leo Wattimena
Pengujian berat sampel di air dan berat sampel di udara selanjutnya dilaksanakan di Labora- torium BPJN Maluku untuk menentukan kepadatan Latasir Kelas B.

## Gambar 10. Sampel Latasir Hasil Core drill
Sampel Latasir yang dikirim oleh Penyedia sebanyak 7 hasil core drill seb- agaimana ditunjukkan Gambar 10, masing-masing terdiri dari 3 sampel mewaki- li  ruas  jalan  J.  Syaranamual  dan  4  sampel  mewakili  ruas  jalan  Leo  Wattimena.
Tebal  sampel  diukur  (mm)  sebanyak  4  kali,  berat  (gram)  dalam  kondisi:  kering,  SSD
dan dalam air masing-masing diukur satu kali, dilakukan terhadap 7 sampel yang mewaki- li 2 ruas jalan nasional, menurut lokasi (Sta.) di sebelah kiri (L) dan kanan (R) badan jalan.
Berat sampel dalam kondisi jenuh kering permukaan (SSD), diperoleh melalui penimbangan sampel yang sebelumnya telah direndam air selama 1 kali 24 jam. Hasil pengukuran tebal dan penim - bangan sampel core drill sebagaimana diuraikan dalam Tabel 8. Tebal rata-rata dan kepadatan Lata- sir berdasarkan data Tabel 8, dengan demikian dapat dihitung menggunakan metode pada Tabel 20. Sampel yang diserahkan Penyedia ke Laboratorium BPJN Maluku berdasarkan hasil core drill pada 3 lokasi penampang melintang di ruas jalan J. Syaranamual dan 4 lokasi penampang melint - ang di ruas jalan Leo Wattimena, setelah diukur dan dianalisis, tebal rata-ratanya adalah 29,6 mm.

## Tabel 8. Hasil Pengukuran Tebal dan Timbangan Core Drill Latasir
No. Sta. (R/L) Tebal (mm) Berat Kering (gram) Berat Dalam Air (gram) Berat SSD (gram) A. Jalan J. Syaranamual - - - - 1.a 3+320 (R) 28,0 385,9 202,9 392,1 b 27,5 c 27,0 d 27,0 2.a 3+415 (R) 28,0 368,7 189,8 376,5 b 28,0 c 28,0 d 27,5 3.a 3+515 (R) 30,0 412,9 210,9 419,6 b 30,0 c 30,0 d 30,0 B. Jalan Leo Wattimena - - - - 1.a 1+900 (L) 25,0 350,1 188,9 354,8 b 25,0 c 24,0 d 25,0 2.a 2+300 (L) 27,0 377,8 193,7 382,7 b 28,0 c 27,0 d 28,0 3.a 2+500 (L) 34,0 467,6 237,7 476,1 b 34,5 c 34,0 d 34,0 4.a 2+600 (L) 35,0 473,6 241,6 480,6 b 35,5 c 35,5 d 35,5 Sumber: Hasil Pengujian

## 30 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.2, OKTOBER 2022: 17-32
Tebal minimum 7 sampel terukur adalah 24,0 mm pada penampang Sta. 1+900 L ruas jalan Leo Wattimena, tebal ini masih lebih besar dibanding nilai tebal minimum Latasir Kelas B (1,5 cm) (Bina Marga, 2018).
Tabel 9. Analisis Tebal Rata-rata dan Kepadatan Latasir
Sumber: Hasil pengujian
No Lokasi (Sta.) R/L Tebal Rata-ra- ta (mm) Berat Kering (gram) Berat Air (gram) Berat SSD (gram) Vol- ume (cm3/ cc) Volume (cm3/cc) Berat Isi (gr/cc) Berat Isi Lab (gr/ cc) Kepadatan (%) 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=4/7 9 10=8/9x100 A J. Syaranamual 1 3+320 R 27,4 385,9 202,9 392,1 189,2 2,040 2,108 96,8 2 3+415 R 27,9 368,7 189,8 376,5 186,7 1,975 2,108 93,7 3 3+515 R 30,0 412,9 210,9 419,6 208,7 1,978 2,108 93,9 B Leo Wattimena 1 1+900 L 24,8 350,1 188,9 354,8 165,9 2,110 2,108 100,1 2 2+300 L 27,5 377,3 193,7 382,7 189,0 1,996 2,108 94,7 3 2+500 L 34,1 467,6 237,7 476,1 238,4 1,961 2,108 93,0 4 2+600 L 35,4 473,6 241,6 480,6 239,0 1,982 2,108 94,0 29,6 Rata-rata 2,006 95,2
Pekerjaan Latasir yang dihampar menggunakan Asphalt Finisher pada 2 ruas jalan na- sional ini berdasarkan sampel yang diserahkan oleh Penyedia, dengan demikian telah memenuhi  syarat  ketebalan.  Kepadatan  lapangan  menurut  hasil  analisis  Tabel  9  dia - tas,  terhitung  95,2  %,  hasil  ini  menunjukkan  bila  metode  pemadatan  di  lapangan  meng - gunakan Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller telah memadai karena telah mencapai syarat  kepadatan  lapis  tipis  aspal  pasir  (Latasir),  yaitu  95  %  minimum  (Bina  Marga,  2018). Berdasarkan metode pemilihan sampel core drill, Penyedia Jasa telah melaksanakan metode penghamparan campuran dan metode pemadatan sesuai dengan syarat ketebalan dan syarat kepadatan Latasir Kelas B (SS-B). Hasil akhir pekerjaan Latasir Kelas B (SS-B) yang telah dinyatakan padat dan memenuhi syarat ketebalan minimum ditunjukkan pada Gambar 11.

## 5. SIMPULAN
a. Jenis bahan aspal (Pertamina Pen. 60/70), dan jenis Batu Pecah 5-10, Pasir dan Abu Batu asal quarry Wai Sikula di Desa Laha-Ambon, memenuhi persyaratan spesifikasi bahan untuk digu nakan sebagai campuran Latasir Kelas B (SS-B).
b. Metode produksi campuran menggunakan instalasi pencampur aspal (Asphalt Mixing Plant) memenuhi ketentuan peralatan produksi campuran beraspal berdasarkan hasil pengukuran temperatur campuran Latasir dan pengujian gradasi gabungan berdasarkan sampel hasil ekstraksi.
c. Metode pelaksanaan perkerasan Latasir Kelas B (SS-B) menggunakan peralatan penghampar Asphalt Finisher, peralatan pemadat Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller telah memenuhi ketentuan sebagai alat penghamparan dan pemadatan campuran aspal panas berdasarkan Spe sifikasi Umum 2018.
d. Pekerjaan Latasir kelas B (SS-B) dengan kadar aspal 7,10 % yang dilaksanakan Penyedia di 2 ruas jalan nasional di Kota Ambon telah memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan toleransi dimensi tebal, kepadatan minimal dan sifat marshall campuran. Kadar aspal ini lebih rendah bila dibandingkan dengan kadar aspal optimum (8,40%) hasil rancangan Laboratorium BPJN Maluku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bina Marga. 2018. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 Tentang Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. Jakarta.
BPJN Maluku. 2020. Laporan Pengujian Material & Rumusan Campuran Rancangan (design mix formula) SS-B, Nomor: Lab.BPJN XVI/V/2020/018c tanggal 07 Mei 2020. Laborato rium BPJN Maluku, Ambon.
Hamkah, Siwalette, C., Leuhery, L. (2020). Kajian Eksisting Dan Rekomendasi Teknis Jalan Nasional di Kota Ambon. Jurnal JACEIT, Vol. 1 No. 1 hal 20-29.
Leuhery, L. and Hamkah. 2020. Preliminary Study on National Road Condition of Ambon City, Indonesia. Civil Engineering and Architecture, Vol. 8 No. 5, pp.1063-1073.
PPK I.1 (2020). Dokumen Kontrak Paket Preservasi Ruas Jalan Pulau Ambon, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku, Ambon.
Yasruddin (2019). Studi Karakteristik Campuran Lapis Tipis Aspal Pasir Kelas A Dengan Penam bahan Serat Selulosa Roadcell-50. Jurnal Kacapuri Vol. 2 No.2 Hal. 80-95.